﻿— 10 — 



Der sodalithführende Nephelinsyenit (Sodalithsyenit Steenstrup), wel- 

 cher auf beiden Seiten der Fjorde Tunugdliarfik und Kangerdluarsuk im Ju- 

 lianehaab-District , Süd-Grönland, in erheblicher Verbreitung auftritt, ist 

 sehr reich an accessorischen Gemengtheilen. An seiner Zusammensetzung 

 betheiligen sich : grünlichweisser Feldspath (wahrscheinlich Orthoklas), Arf- 

 vedsonit, Ägirin, Sodalith, Nephelin, Eudialyt, Lievrit, Calcit, mehrere 

 Zeolithe besonders Analcim und Natrolith, Lithionglimmer, Ainigmatit, 

 Steenstrupin; die vier erst genannten Mineralien herrschen stark vor. Die 

 meisten dieser Bestandteile hat Lorenzen mineralogisch und chemisch ge- 

 nau untersucht, da die bedeutenden von Steenstrup mitgebrachten Samm- 

 lungen gestatteten, in genügender Menge reines Material zu gewinnen. Es 

 folgen zunächst alle vom Verfasser ausgeführten Analysen ; von den übrigen 

 Bemerkungen wählen wir vorzugsweise solche aus, welche das benutzte 

 Material charakterisiren oder ältere Angaben berichtigen. 





I. 



II. 



III. 



IV. 



V. 



VI. 



VII. 



Si0 2 



48.85 



49.04 



36.50 



46.68 



47.58 



43.39 41.87 



29.30 



A1 2 0 3 



4.45 



1.80 



31.53 



26.40 



26.84 



32.28 33.94 





F 2 0 3 



3.80 



29.54 



0.19 



0.77 



0.40 



0.92 0.70 



20.30 



FeO 



33.43 



4.82 











33.50 



MnO 



0.45 



Spur 











1.97 



CaO 



4.65 



2.70 



0.25 



2.01 



1.17 



0.70 0.47 



13.71 



MgO 



0.81 



Spur 













K 2 0 



1.06 



Spur 

 13.31 



0.18 



0.34 





5.62 6.68 





Na 2 0 



8.15 



26.30 



19.24 



19.98 



16.52 15.03 





Cl 







7.30 



Spur 



Spur 



Spur Süur 





Glühverl. 



0.15 







9.67 



9.75 



— 0.94 



1.90 





100.80 



101.21 



102.25 



105.11 



105.72 



99.43 99.63 



100.68 



Spec. Gew. 



3.34 



3.63 



2.31 







2.60 2.63 



4.05 



Härte 



5.5 



5.5-6 



5.5-6 









5.5-6 





VIII. 



IX. 



X. 



Si0 2 . . . 



. 48.63 



58.93 



27.95 



Zr0 2 . . . 



. 14.49 







Ta0 2 . . . 







0.97 



A1 2 0 3 . . 





12.83 



2.41 



Fe 2 0 3 . . 





1.11 



9.71 



ThO . . . 







7.09 



FeO . . . 



5.54 







MnO . . . 



. 0.42 





4.20 



CeO . . . 







10.66 



LaO, DiO . 



: ) - 





17.04 



CaO . . . 



. 10.57 





3.09 



MgO . . . 



. 0.15 







K 2 0 . . . 



. Spur 



5.37 





Na 2 0. . . 



. 15.90 



7.63 



7.98 



Li 2 0 .. . . 





9.07 





Cl ... 



.' 1.04 







Glüh Verlust . 



. 1.91 



4.99 



7.28 





100.92 



99.93 



98.38 



Spec. Gew. . 



. 2.85 



2.81 



3.38 





. 5 5 



2.5 



4 



